

/ 



274 



Fraguacion 



Resistencia a la traccion por cen 



tfmetro cuaclrado 



Cemento de b 30min. 



3 h 30 

 10 h 

 14 h 



1:3) 



» 



» 



» 



» 

 » 



» 



7 dias 



8.1k 

 10.0 ^> 

 11.2 » 



12.7 » 



28 dias 56 dias 



11.8 k 



14.9 » 

 16.7 » 

 18.5 » 



15.7 



17.9 

 19.2 



20.2 



A'Tegaremos como comentario algunas experiencias pro- 

 pias? eI cemento ingles N° 1 de nuestro cuadro analitico de- 

 jo sobre el tamiz de 2500 mallas un reslduo bastante consi- 

 derable. Separando estas granzas del polvo fino que habia 

 pasado por el cernidor y pulverizandolas, se consiguieron de 

 esta manera dos clases de ceraenlo, de composition aproxi- 

 madamente analoga, pero de caracteres exteriores algo distin- 

 tos. El color del cemento obtenido por la pulverizacion de las 

 granzas (A), era muy oscuro, mas saturado y de una densidad 

 muy superior a la parte fina del cemento (B). En vista de 

 estas calidades externas habia que suponer que el producto 

 A, mucho mas denso, conformc con la opinion general, de- 

 bi'a dar una resistencia muy superior a B ; pero los ensayos 

 dieron un resultado in verso, resultando que esta anomalia 

 era debida a la diferencia en el tiempo de fraguar de am- 

 bas clases de cemento, puesto que A iba fraguando ya en I 

 hora, mientras que B necesitaba de 11 a 12 horas, y la dife- 

 rencia en la resistencia alcanzada se noto tanto en las piezas 

 endurecidas en el agua, como en las solidificadas en el aire 

 seco. Eos resultados obtenidos i'ueron !os siguientes: 



Densidad Tlempo de fra- 

 media guacion 



Resistencia a la compresion 



En el agua 



7 dias 1 mes 



A. (Granzas pulvs.). . . 1639 1"20 min. 

 B.(Polv.finodelcem.) 1223 ll h 25 » 



35.4 k. 



46.5 » 



7.90 



8.61 



Al aire 



1 mes 

 80.9 k. 

 98.0 » 



Se ve por este ejemplo, que la densidad del producto por 

 si sola, no es un caracter terminante, ni siquiera en un ce- 



s^e 



